LE TORMALINE DEL GRANITO ELBANO 39 



cente di raffreddamento, che lunge dall'essere costante come è 

 supposto nella formula di raffreddamento di Newton, varia in- 

 vece nelle tormaline elbane, da lui esaminate, a seconda della 

 temperatura alla quale furono portate. Per tre di esse cresce 

 fino a completo raffreddamendo, per altre solo fino ad un certo 

 limite per poi rimanere costante, a differenza delle tormaline 

 del Brasile, da lui pure esaminate, nelle quali tale resta perma- 

 nentemente. Nel seguente specchietto sono trascritti i risultati 

 forniti da due delle prime tre tormaline. 



2=12 3456789 IO 12 



168° 0,138 0,143 0,150 0,156 0,165 0,173 0,180 0,184 0,186 0,190 0,193 

 122° 0,185 0,190 0,192 0,195 0,196 0,198 0,199 0,199 0,200 0,202 



j 161° 0,178 0,185 0,191 0,200 0,206 0,212 0,220 0,225 

 ( 122» o,226 0,230 0,231 0,235 0,240 0,245 0,249 



I tempi z sono espressi in minuti e nelle due serie sottoposte 

 si hanno i relativi coefficenti di raffreddamento per la tempe- 

 ratura di riscaldamento indicata nella 1." colonna. 



Quest'incostanza è attribuita dal Riecke alla conducibilità 

 delle tormaline ad alta temperatura, e ai conseguenti ritardi 

 della scarica elettrica. 



La tormalina elbana, come quelle di altre località, per es- 

 sere cattiva conduttrice del calore, riscaldata, e specialmente 

 se non grado a grado, si rompe con grande facilità e la rot- 

 tura nei cristalli che sembrano semplici avviene per piani pa- 

 ralleli a facce terminali. Così nei rosei, acroici e giallo-verdi 

 ordinariamente si ha per piani paralleli alla base; nei neri (nero 

 superiore) paralleli invece a |100J. 



Nei cristalli policromi, nei quali la colorazione nera supe- 

 riore si separa nettamente dalla sottostante secondo piani pa- 

 ralleli a J100J, è facile il vedere la terminazione nera distaccarsi 



